标题：不锈钢网
概述
不锈钢网：凡是用不锈钢作材质制作成的网类产品均可称作是不锈钢网，不锈钢网主要用于酸、碱环境条件下筛分和过滤，石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网，气体、液体过滤和其它介质分离用。一般采用不锈钢网丝、镍丝、黄铜丝为材料。金属丝编织密纹网中纬丝聚密排列，有平纹编织，斜纹编织，平纹荷兰编织，斜纹荷兰编织，反向荷兰编织五种方法。不锈钢网的规格5目--630目。安平县是著名的“丝网之乡”，有多年的丝网生产经验，有着多家不锈钢网生产企业,生产的不锈钢网具有过滤性能稳定、精细等特点。也可根据用户需要设计制作各种型号的不锈钢网产品。
  不锈钢网按编织分类：1、平纹编织2、斜纹编织3、平纹荷兰编织4、斜纹荷兰编织5、不锈钢丝网,分平纹.斜纹编织,不锈钢丝网的规格20目--630目。
材质：SUS304, 304L, SUS316,SUS316L, 31 0, 310S, SUS302等。
可根据用户需要设计制作各种型号的产品，同时承接来料加工。
不锈钢网参数
目数 
丝径 
​孔径
​开孔面积
网重（磅）/100平方英尺
​英寸
毫米
英尺
毫米
​​1x1 
.080 
2.03 
.920 
23.37 
84.6 
41.1 
2X2 
.063 
1.60 
.437 
11.10 
76.4 
51.2 
3X3 
.054 
1.37 
.279 
7.09 
70.1 
56.7 
4X4 
.063 
1.60 
.187 
4.75 
56.0 
104.8 
4X4 
.047 
1.19 
.203 
5.16 
65.9 
57.6 
5X5 
.041 
1.04 
.159 
4.04 
63.2 
54.9 
6X6 
.035 
.89 
.132 
3.35 
62.7 
48.1 
8X8 
.028 
.71 
.097 
2.46 
60.2 
41.1 
10X10 
.025 
.64 
.075 
1.91 
56.3 
41.2 
10X10 
.020 
.51 
.080 
2.03 
64.0 
26.1 
12X12 
.023 
.584 
.060 
1.52 
51.8 
42.2 
12X12 
.020 
.508 
.063 
1.60 
57.2 
31.6 
14X14 
.023 
.584 
.048 
1.22 
45.2 
49.8 
14X14 
.020 
.508 
.051 
1.30 
51.0 
37.2 
16X16 
.018 
.457 
.0445 
1.13 
50.7 
34.5 
18X18 
.017 
.432 
.0386 
.98 
48.3 
34.8 
20X20 
.020 
.508 
.0300 
.76 
36.0 
55.2 
20X20 
.016 
.406 
.0340 
.86 
46.2 
34.4 
24X24 
.014 
.356 
.0277 
.70 
44.2 
31.8 
30X30 
.013 
.330 
.0203 
.52 
37.1 
34.8 
30X30 
.012 
.305 
.0213 
.54 
40.8 
29.4 
30X30 
.009 
.229 
.0243 
.62 
53.1 
16.1 
35X35 
.011 
.279 
.0176 
.45 
37.9 
29.0 
40X40 
.010 
.254 
.0150 
.38 
36.0 
27.6 
50X50 
.009 
.229 
.0110 
.28 
30.3 
28.4 
50X50 
.008 
.203 
.0120 
.31 
36.0 
22.1 
60X60 
.0075 
.191 
.0092 
.23 
30.5 
23.7 
60X60 
.007 
.178 
.0097 
.25 
33.9 
20.4 
70X70 
.0065 
.165 
.0078 
.20 
29.8 
20.8 
80X80 
.0065 
.165 
.0060 
.15 
23.0 
23.2 
80X80 
.0055 
.140 
.0070 
.18 
31.4 
16.9 
90X90 
.005 
.127 
.0061 
.16 
30.1 
15.8 
100X100 
.0045 
.114 
.0055 
.14 
30.3 
14.2 
100X100 
.004 
.102 
.0060 
.15 
36.0 
11.0 
100X100 
.0035 
.089 
.0065 
.17 
42.3 
8.3 
110X110 
.0040 
.1016 
.0051 
.1295 
30.7 
12.4 
120X120 
.0037 
.0940 
.0064 
.1168 
30.7 
11.6 
150X150 
.0026 
.0660 
.0041 
.1041 
37.4 
7.1 
160X160 
.0025 
.0635 
.0038 
.0965 
36.4 
5.94 
180X180 
.0023 
.0584 
.0033 
.0838 
34.7 
6.7 
200X200 
.0021 
.0533 
.0029 
.0737 
33.6 
6.2 
250X250 
.0016 
.0406 
.0024 
.0610 
36.0 
4.4 
270X270 
.0016 
.0406 
.0021 
.0533 
32.2 
4.7 
300X300 
.0051 
.0381 
.0018 
.0457 
29.7 
3.04 
325X325 
.0014 
.0356 
.0017 
.0432 
30.0 
4.40 
400X400 
.0010 
.0254 
.0015 
.370 
36.0 
3.3 
500X500 
.0010 
.0254 
.0010 
.0254 
25.0 
3.8 
635X635 
.0008 
.0203 
.0008 
.0203 
25.0 
2.63 
斜纹－密纹编织技术参数:
滤网号
目数(径x纬)
丝径
(径x纬)
孔径
(um)
每平米重量
(kg)
360#
91 x 787
0.10mm x 0.07
25
1.24
400#
101 x 900
0.10mm x 0.063
20
1.22
472#
120 x 400
0.10mm x 0.075
-
-
500#
127 x 1100
0.07mm x 0.05
17
0.81
630#
160 x 1500
0.063mm x 0.04
15
0.62
650#(1)
165 x 400
0.071mm x 0.06
-
-
650#(2)
165 x 600
0.071mm x 0.05
-
-
650#(3)
165 x 800
0.071mm x 0.05
25
-
650#(4)
165 x 1100
0.071mm x 0.045
-
-
650#(5)
165 x 1400
0.071mm x 0.04
16
0.76
685#
174 x 1700
0.063mm x 0.032
13
0.61
787#(1)
200 x 600
0.071mm x 0.06
-
-
787#(2)
200 x 800
0.071mm x 0.06
-
-
787#(3)
200 x 1400
0.071mm x 0.04
12
0.8
795#
202 x 1760
0.05mm x 0.032
10
0.6
850#
216 x 1860
0.045mm x 0.030
9
-
1000#
254 x 2000
0.04mm x 0.028
8
0.5
1125#
285 x 2235
0.036mm x 0.025
7
-
1228#
312 x 2100
0.035mm x 0.025
-
-
1250#
318 x 2235
0.036mm x 0.025
-
-
1280#
325 x 2300
0.035mm x 0.025
5
0.45
1575#
400 x 3100
0.035mm x 0.019
3
-
幅宽: 1-1.6m
不锈钢表面处理平纹－密纹编织不锈钢网技术参数
NO.1 银白色，无光泽 热轧到规定厚度，再经退火和除鳞的一种粗糙、无光表面 不需要有表面光泽的用途；
NO.2D 银白色 冷轧后进行热处理和酸洗，有时在毛面辊进行最终的一道轻轧的一种无光表面加工 2D产品用于对表面要求不严的用途；
NO.2B 光泽强于NO.2D NO.2D处理后，经过抛光辊进行最终一道轻度冷轧，以取得适当光泽。这是最常用的表面加工，该加工也可作为抛光的第一步；
NO.3 粗研磨 将NO.2D和NO.2B材，用100~200#（单位）的砥粒研磨带，进行研磨；
NO.4 中间研磨 将NO.2D和NO.2B材，用150~180#砥粒研磨带进行研磨而获得的抛光表面，这是通用的，有镜面反射的带有可见‘晶粒的光亮表面；
NO.240 细研磨 将NO.2D和NO.2B材，用240#砥粒研磨带进行研削；
NO.320 极细研磨 将NO.2D和NO.2B材，用320#砥粒研磨带进行研削；
NO.400 光泽接近于BA 将NO.2B材，用400#抛光轮进行研削。
不锈钢知识
不锈钢（Stainless Steel）指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢， 
又称不锈耐酸钢。实际应用中，常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异，前者不一定耐化学介质腐蚀，而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。
不锈钢网重的计算公式:丝径*丝径*网宽*网长*目数再除以2=网重(KG)1.种类不锈钢常按组织状态分为：马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢等。另外，可按成分分为：铬不锈钢、铬镍不锈钢和铬锰氮不锈钢等。　 
1、铁素体不锈钢：含铬12%～30%。其耐蚀性、韧性和可焊性随含铬量的增加而提高，耐氯化物应力腐蚀性能优于其他种类不锈钢。 
属于这一类的有Crl7、Cr17Mo2Ti、Cr25，Cr25Mo3Ti、Cr28等。铁素体不锈钢因为含铬量高，耐腐蚀性能与抗氧化性能均比较好，但机械性能与工艺性能较差，多用于受力不大的耐酸结构及作抗氧化钢使用。这类钢能抵抗大气、硝酸及盐水溶液的腐蚀，并具有高温抗氧化性能好、热膨胀系数小等特点，用于硝酸及食品工厂设备，也可制作在高温下工作的零件，如燃气轮机零件等。 
2、奥氏体不锈钢：含铬大于18%，还含有 8%左右的镍及少量钼、钛、氮等元素。综合性能好，可耐多种介质腐蚀。奥氏体不锈钢的常用牌号有1Cr18Ni9、0Cr19Ni9等。0Cr19Ni9钢的wC<0.08%，钢号中标记为“0”。这类钢中含有大量的Ni和Cr，使钢在室温下呈奥氏体状态。这类钢具有良好的塑性、韧性、焊接性和耐蚀性能，在氧化性和还原性介质中耐蚀性均较好，用来制作耐酸设备，如耐蚀容器及设备衬里、输送管道、耐硝酸的设备零件等。奥氏体不锈钢一般采用固溶处理，即将钢加热至1050～1150℃，然后水冷，以获得单相奥氏体组织。 
3、奥氏体 - 铁素体双相不锈钢：兼有奥氏体和铁素体不锈钢的优点，并具有超塑性。 
奥氏体和铁素体组织各约占一半的不锈钢。在含C较低的情况下，Cr含量在18%~28%，Ni含量在3%~10%。有些钢还含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti，N等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点，与铁素体相比，塑性、韧性更高，无室温脆性，耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高，同时还保持有铁素体不锈钢的475℃脆性以及导热系数高，具有超塑性等特点。与奥氏体不锈钢相比，强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能，也是一种节镍不锈钢。 
4、马氏体不锈钢：强度高，但塑性和可焊性较差。 
马氏体不锈钢的常用牌号有1Cr13、3Cr13等，因含碳较高，故具有较高的强度、硬度和耐磨性，但耐蚀性稍差，用于力学性能要求较高、耐蚀性能要求一般的一些零件上，如弹簧、汽轮机叶片、水压机阀等。这类钢是在淬火、回火处理后使用的。2.不锈钢作用不锈钢不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。不锈钢还是建筑用金属材料中强度最高的材料之一。由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性，所以它能使结构部件永久地保持工程设计的完整性。含铬不锈钢还集机械强度和高延伸性于一身，易于部件的加工制造，可满足建筑师和结构设计人员的需要。3.典型用途大多数的使用要求是长期保持建筑物的原有外貌。在确定要选用的不锈钢类型时，主要考虑的是所要求的审美标准、所在地大气的腐蚀性以及要采用的清理制度。 
然而，其它应用越来越多的只是寻求结构的完整性或不透水性。例如，工业建筑的屋顶和侧墙。在这些应用中，物主的建造成本可能比审美更为重要，表面不很干净也可以。 
在干燥的室内环境中使用304不锈钢效果相当好。但是，在乡村和城市要想在户外保持其外观，就需经常进行清洗。在污染严重的工业区和沿海地区，表面会非常脏，甚至产生锈蚀。但要获得户外环境中的审美效果，就需采用含镍不锈钢。所以，304不锈钢广泛用于幕墙、侧墙、屋顶及其它建筑用途，但在侵蚀性严重的工业或海洋大气中，最好采用316、316L不锈钢。 
不锈钢拉门 
人们已充分认识到了在结构应用中使用不锈钢的优越性。有几种设计准则中包括了304和316不锈钢。因为"双相"不锈钢2205已把良好的耐大气腐蚀性能和高抗拉强度及弹限强度融为一体，所以，欧洲准则中也包括了这种钢。 
产品形状 
实际上，不锈钢是以全标准的金属形状和尺寸生产制造的，而且还有许多特殊形状。最常用的产品是用薄板和带钢制成的，也用中厚板生产特殊产品，例如，生产热轧结构型钢和挤压结构型钢。而且还有圆型、椭圆型、方型、矩型和六角型焊管或无缝钢管及其它形式的产品，包括型材、棒材、线材和铸件。4、表面状态正如后面将谈到的，为了满足建筑师们美学的要求，已开发出了多种不同的商用表面加工。例如，表面可以是高反射的或者无光泽的；可以是光面的、抛光的或压花的；可以是着色的、彩色的、电镀的或者在不锈钢表面蚀刻有图案，也可进行拉丝等，以满足设计人员对外观的各种要求。 
保持表面状态是容易的。只需偶尔进行冲洗就能去除灰尘。由于耐腐蚀性良好，也可以容易地去除表面的涂写污染或类似的其它表面污染。5、未来展望由于不锈钢已具备建筑材料所要求的许多理想性能，它在金属中可以说是独一无二的，而其发展仍在继续。为使不锈钢在传统的应用中性能更好，一直在改进现有的类型，而且，为了满足高级建筑应用的严格要求，正在开发新的不锈钢。由于生产效率不断提高，质量不断改进，不锈钢已成为建筑师们选择的最具有成本效益的材料之一。 
不锈钢集性能、外观和使用特性于一身，所以不锈钢仍将是世界上最佳的建筑材料之一。
目数
丝径
绝对过滤值μm
名义过滤值 μm
8X85
.014X.0126
318 － 340
250 － 255
12X64
.024X.0165
270 － 285
200 － 205
14X88
.020X.013
225 － 245
150 － 155
20X150
.0098X.007
155 － 165
100 － 105
24X100
.015X.010
115 － 125
80 － 85
30X150
.009X.007
95 － 100
65 － 70
40X200
.007X.0055
65 － 70
55 － 60
50X250
.0055X.0045
55 － 60
40 － 45
80X400
.0049X.0028
43 － 48
35 － 40

不锈钢网产品介绍
材料：不锈钢网丝、镍丝、黄铜丝。
按机械JB/T5979—92标准组织生产，该标准参照采用国际标准IS04783/1—1990。 金属丝编织密纹网中纬丝聚密排列，有平纹编织和斜纹编织两种方法。 
不锈钢耐热、耐酸、耐腐蚀、耐磨损。正因为这些特性，不锈钢丝网才广泛用于矿业、化工、食品、医药等行，主要用于气体、液体过滤和其它介质分离用。  高密度不锈钢网
不锈钢网产品分类
以化学成分分类①、 CR系列：铁素体系列、马氏体系列 ②、 CR-NI系列：奥氏体系列，异常系列，析出硬化系列。[1]以金相组织的分类①、 奥氏体不锈钢 ②、 铁素体不锈钢 ③、 马氏体不锈钢 ④、 双相不锈钢 ⑤、 沉淀硬化不锈钢 1、平纹不锈钢网： 是最为常见的编织方法，主要特点是经向和纬向丝径的密度相同。 2、不锈钢方眼网 不锈钢方眼网适用于石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药、食品等行业，不锈钢丝机织成各种规格网、布，具有良好的耐酸、耐碱、耐高温，抗拉力强和耐磨性强等性能。 3、不锈钢密纹网 材质：不锈钢丝编织：平纹编织不锈钢密纹网、斜纹编织不锈钢密纹网、竹花编织不锈钢密纹网、反差编织不锈钢密纹网。性能：具有过滤性能稳定、精细等特点。用途：用于航天、石油、化工等行业。本厂可根据用户需要设计制作各种型号的产品. 也有：不锈钢电焊网，不锈钢钢板网，不锈钢冲孔网，不锈钢六角网（石笼网）等.  不锈钢网产品
不锈钢网深加工
1.不锈钢网片（过滤制品）
①冲压网片 ②点焊网片 ③包边网片
产品分类：单层过滤网片、多层点焊过滤网片、包边过滤网片、组合式过滤网片。 
材料：不锈钢编织网、铜网、席型网、不锈钢烧结网、黑丝布、镀锌方眼网、金属板网、钢板网、冲孔网及其它金属网等。 
包边材料：不锈钢板、铜板、镀锌板、铝板等。 
产品形状：长方形、正方形、圆形、椭圆形、环形、矩形、帽型、腰形、异形。 
产品结构：单层，双层，三层，四层，五层，多层。
加工尺寸：6毫米到650 毫米。
2.不锈钢网筒（过滤制品）
材质:不锈钢编织网、烧结网、冲孔网。 
特点:由单层或多层金属网制成，层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定，同心率高、
承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，使用寿命长。